## Pelapisan Single Layer Penyerap Gelombang Radar Dispersi Barium M-Heksaferit/Polianilin pada Rentang X-Band
Susmita Rachmawati, Mochamad Zainuri Jurusan Fisika, Fakultas MIPA, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia
e-mail : zainuri@physics.its.ac.id
Abstrak —Telah  dilakukan  penelitian  dengan  judul Pelapisan  Single  Layer  Pemyerap  Gelombang  Radar Dispersi  Barium  M-Heksaferit/Polianilin  pada  rentang X- Band bertujuan  untuk  mensintesis  Barium  M-Heksaferit (BAM) dengan metode solid state dan mengetahui pengaruh variasi  massa  Polianilin  (PANI)  terhadap  rugi  refleksi dengan pelapisan single layer material penyerap gelombang radar  pada  frekuensi  8-12  GHz.  Barium  M-Heksaferit disintesis  dengan  didoping  ion  Zn 2+ menggunakan  metode solid  state .  Sintesis  material  Barium  M-Heksaferit  dengan metode solid  state doping  Zn  menghasilkan  komposisi  fasa BAM  83,68  %  dan  ZnFe 2 O 4 16,32  %  dengan  struktur dominan heksagonal. Hasil pengujian VNA pada pelapisan single  layer rentang X-band dengan  variasi  komposisi Polianilin  pada  perbandingan  Barium  M-Heksaferit  : Polianilin didapatkan nilai Reflection Loss untuk perbandingan  1:0,5  ,  1:1  ,  1:1,5  ,  1:2  dan  1:2,5  berturut- turut adalah -14,53 dB, -19,86 dB, 20,67 dB, -21,28 dB, dan -28,71 dB. Nilai Reflection Loss tertinggi pada perbandingan  1  :  2,5  sehingga  dapat  disimpulkan  semakin meningkat  komposisi  PANI  maka  semakin  negatif  nilai Reflection Lossnya artinya semakin bagus penyerapannya.
Kata  Kunci —Barium  M-Heksaferit,  Polianilin, Solid state , Reflection Loss .

## I. PENDAHULUAN
erkembangan  teknologi  maritim  telah  berkembang pesat  terutama  di  bidang  pertahanan  militer. Indonesia  sebagai  negara  maritim  dengan  70  % wilayahnya  merupakan  lautan  dan  merupakan  negara kepulauan dengan 17.000 pulau yang tersebar di wilayah nusantara  Indonesia  membutuhkan  pertahanan  yang power dan unggul dalam menghadapi ancaman baik dari dalam  maupun  dari  luar.  Teknologi  kapal  perang merupakan  salah  satu  bentuk  pertahanan  di  bidang maritim yang perlu dikembangkan. aat ini perkembangan teknologi  kapal  sudah  mencapai  teknologi  canggih sebagai  sarana  pengintai.  Kapal  pengintai  ini  umumnya disebut Stealth Ship (kapal siluman). Kapal  ini didesain tidak  terdeteksi  oleh  RADAR (Radio  Detection  and Ranging). Namun  dalam  realisasinya  teknologi  canggih seperti  ini  memerlukan  biaya  yang  begitu  besar. Teknologi  kapal  siluman  dikembangkan  melalui  dua cara.  Pertama,  kapal  dirancang  dengan  desain  bersudut yang tidak  bisa dilacak  oleh penerima radar.  Manipulasi bentuk  ini  sangat  penting  karena  dapat  mengacaukan 170  pantulan  gelombang  radar  yang  mengenai  objek sehingga  tidak  bisa  ditangkap  oleh  penerima  radar  [1]. Untuk membuat kapal  dengan desain  canggih  seperti itu membutuhkan biaya yang besar. Kedua, mengembangkan  teknologi  kapal  siluman  dengan
melapisi  kapal  dengan  material  yang  mampu  menyerap gelombang radar [2].
Pasir  besi  yang  begitu  melimpah  di  Indonesia  dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk keperluan teknologi material  saat  ini.  Salah  satunya  untuk  teknologi  kapal perang  sebagai  pertahanan  negara  Indonesia.  Dengan memanfaatkan  pasir  besi  yang  melimpah  di  Indonesia, tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk menciptakan teknologi canggih seperti itu. Salah satu pemanfaatannya yaitu  digunakan  sebagai  bahan  untuk  membuat  partikel Barium M-Heksaferrit. Barium
M-Heksaferrit merupakan magnet permanen dengan anisotropi magnetik yang tinggi [3], kestabilan yang baik, magnetik saturasi,  dan  medan  koersivitas  yang  tinggi  ( hard magnetic )  [4],  karena  anisotropinya  yang  tinggi  yaitu sekitar  50-60  Hz  [5].  Anisotropi  dari  Barium  M- Heksaferrit  dapat  direduksi  dengan  substitusi  Fe 3+ dengan  ion  divalent  (Zn,  Co,  Ni,  dan  lain-lain)  [6], sehingga  dengan  substitusi  ini  diharapkan  Barium  M- Heksaferrit dapat diaplikasikan untuk penyerap gelombang radar bagi teknologi kapal perang.
Gambar 1. Struktur spinel Fe 3 O 4 [7]
Polianilin  merupakan  material  polimer  konduktif  n yang  mempunyai  konduktivitas  tinggi  dengan  mengatur tingkat konsentrasi doping. Salah satu polimer konduktif yang  telah  menarik  perhatian  dan  banyak  digunakan adalah Polianilin (PANI). Sifatnya yang mudah disintesis dan  stabil  terhadap  lingkungan.  PANI  mempunyai  sifat kestabilan  kimia  yang  tinggi  di  udara,  konduktivitas listrik  tinggi,  dan  dapat  digunakan  untuk  melindungi gelombang elektromagnetik yang dihasilkan dari sumber listrik,  sedangkan  gelombang  elektromagnetik  dari sumber  magnet  dapat  secara  efektif  terlindung  dengan bahan  magnetik  [8].  Faktor  inilah  yang  menjadikan PANI  sebagai  bahan  berpotensi  tinggi  untuk  produk komersil.  Barium  M-Heksaferrit  yang  disintesis  dari pasir  besi  ini  nantinya  akan  dicampurkan  dengan polianilin.
Parameter  fisis  yang  digunakan  dalam  analisis penyerapan  dengan  menggunalan  alat Vector  Network Analyzer (VNA)  adalah reflection  loss dengan  satuan desibel  (dB).  Besar reflection  loss bergantung  pada
P
parameter  kekasaran,  tebal  lapisan,  permeabilitas, permitivitas dan ukuran butir [9]. Perhitungan Reflection Loss dengan menggunakan persamaan berikut:
𝑅 𝐿= 20 log | (𝑍 𝑖𝑛 −𝑍 𝑜 ) (𝑍 𝑖𝑛 +𝑍 𝑜 ) | (2.1)
Dimana  Z  merupakan  impedansi  material  dan  Zo merupakan  impedansi  udara  [10].  Dalam  penelitian Cheng  dkk  2010  menjelaskan  bahwa  nilai Reflection Loss absorpsi material  Heksaferit  memiliki  nilai serapan material mencapai -12,4 dB pada frekuensi optimum 10,5 GHz  dengan  ketebalan  0,8  mm.  Pada  nilai  reflektansi tersebut  kemampuan  material  untuk  menyerap  frekuensi atau pancaran gelombang EM yang datang yaitu sebesar 76%  sedangkan  yang  direfleksikan  yaitu  24%.  Hal tersebut  dapat  terjadi  ketika  nilai  impedansi  material dengan  pancaran  frekuensi  yang  datang  sesuai  atau nilainya,  sehingga  akan  terjadi  resonansi  gelombang dimana  akan  terjadi  interaksi  antar  atom  dalam  struktur material dengan dengan frekuensi yang dating [11].
Berdasarkan  penelitian  Ainul  Millah  2015,  dari  hasil sintesis  Barium  M-Heksaferit/Polianilin  dengan  variasi massa  Polianilin  dan  Barium  M-Heksaferit  dengan perbandingan  1:1,  1;2,  1:3  dan  2:1  didapatkan  rugi refleksi (reflection  loss) terbesar  dihasilkan  dari perbandingan 2:1 yaitu -23,1 dB pada frekuensi 8,5 GHz kemudian  terbesar  selanjutnya  pada  perbandingan  1:1 dengan  rugi  refleksi  -20,1  dB  pada  frekuensi  8,8  GHz [12].  Untuk  mendapatkan  pita  penyerapan  dan  rugi refleksi  yang  lebih  besar  maka  pada  penelitian  ini berfoukus  pada  sintesis  Barium  M-Heksaferrit  yang dikompositkan  dengan  Polianilin  dengan  variasi  massa Polianilin  dengan  metode Solid  State ,  tetapi  massa Barium  M-Heksaferrit  tetap,  maka  perlu  dilakukan penelitian  untuk  variasi  massa  Polianilin  dengan  lapisan single layer pada pelapisan bahan komposit BaM/Polianilin  dengan  variasi  massa  Polianilin  yaitu 1:0.5, 1:1, 1:1.5, 1:2, dan 1:2.5.

## II. METODE PENELITIAN
Bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Fe 3 O 4 dan  Fe 2 O 3 diperoleh  dari  pasir  besi  (Kabupaten Tanah  Laut,  Kalimantan  Selatan),  Barium  Carbonate (BaCO 3 )  (ACS  reagen  kelas,  MP  Biomedicals,  LLC), bubuk  Zn  (analys  pro,  Merck),  Aceton  (analys  pro, Merck),  Hydrochloric  acid  (HCl)  37%(analys  pro, Merck),  Ammonium  Persulfate  (analys  pro,  Merck), Dodesil  Benzene  Asam  sulfonat  (DBSA)  (larutan  70% berat  di  2-propanol,  analys  pro,  Aldrich),  Alkohol  96%, Aquades,  cat  kapal  Aghata,  thinner,  Plat  baja  grade  A tipe  AH36.  Untuk  karakterisasi  dilakukan  pengujian XRD ( X-ray Diffractometer ) untuk identifikasi fasa, XRF (X-Ray Fluorence)  untuk  mengetahui  komposisi  dari suatu  bahan,  FTIR (Fourier  Transform  Infrared) untuk mengetahui ikatan-ikatan yang terbentuk, SEM (Scanning  Electron  Microscope) untuk  mengetahui morfologi  dan  mikrostruktur  bahan,  LCR  Meter  untuk mengetahui  konduktivitas  listrik  dari  bahan,  VSM (Vibrating  Sample  Magnetometer) untuk  mengetahui kurva  histerisis  magnetisasi  dari  bahan,  dan  VNA ( Vector  Network  Analyzer )  untuk  mengetahui reflection loss dari  bahan.  Software  yang  digunakan  untuk identifikasi match dan Rietica.
Pada  penelitian  ini,  langkah  kerja  dilakukan  dibagi menjadi beberapa  bagian  yaitu  sintesis  BAM,  sintesis
Polianilin,  sintesis  nanokomposit  BAM/Polianilin,  dan pelapisan single layer .

## Sintesis Barium M-Heksaferit
Sintesis  Barium  M-Heksaferit  doping  ion  Zn 2+ menggunakan  metode solid  state .  Adapun  langkah kerjanya yaitu pasir besi (Fe 3 O 4 ) dilarutkan dalam larutan HCl  selama  30  menit  dengan  suhu  60 0 C,  kemudian larutan  disaring  dan  larutan  yang  lolos  penyaringan diambil. Selanjutnya ditambahkan larutan NH 4 OH secara perlahan untuk membentuk endapan hingga pH basa atau mencapai  pH  13.  Dicuci  dengan  aquades  hingga  pH netral. Kemudian Endapan yang terbentuk dicuci dengan air  destilasi  dan  dikeringkan  pada  temperatur  100 ⁰ C. Setelah itu didapatkan serbuk prekursor Fe 2 O 3 . Prekursor Fe 2 O 3 kemudian  dikalsinasi  pada  temperatur  600 ⁰ C selama  5  jam  untuk  mendapatkan  kristalin  Fe 2 O 3 .  Fe 2 O 3 yang  telah  jadi  dicampurkan  dengan  BaCO 3 dan  sesuai dengan  perhitungan  stoikiometri  ke  dalam  jar  milling. Kemudian  dilakukan  proses  penggilingan  ( milling) dengan  perbandingan  sample  :  alkohol  : ball  charge adalah  1  :  5/3  :  5  dengan  kecepatan  150  rpm  selama  2 jam  dengan  waktu  henti (pause) 30  menit.  Larutan wet milling yang  terbentuk  dikeringkan  pada  temperatur 60 ⁰ C  dan  didapatkan  serbuk  prekursor  BAM.  Prekursor BAM    kemudian  dikalsinasi  pada  temperatur  1000 ⁰ C selama 5 jam untuk mendapatkan kristalin BAM

## Sintesis Polianilin
Amonium  perokdisulfat  (APS)  dilarutkan  dalam aquades  dan  diaduk  dengan  magnetic  stirer  selama  30 menit.  Anilin  dan  DBSA  ditimbang  sesuai  dengan kebutuhan,  kemudian  diaduk  dalam  erlenmeyer yang didinginkan  hingga  temperatur  0 0 C  didalam  tabung sterofoam. Proses polimerisasi dilakukan pada erlenmeyer  yang  telah  berisi  larutan  Anilin  dan  DBSA dengan diaduk menggunakan magnetic stirer, lalu ditetesi APS  yang  telah  larut  sampai  larutan  APS  habis. Kemudian  larutan  APS,  DBSA  dan  Anilin  diaduk  terus dengan  menggunakan  magnetic  stirer  hingga  8  jam  dan terbentuk larutan berwarna hijau tua. Pastikan suhu tetap dibawah 5 0 C. Larutan Polianilin yang terbentuk disaring dengan menggunakan aquades hingga sisa airnya bening. Kemudian  setelah  bening disaring  dengan menggunakan Aseton hingga mengering. Setelah kering dihaluskan dan didapatkan serbuk Polianilin.

## Pelapisan single layer
Material  BAM  dan  PANI  dicampurkan  menggunakan ultrasonic  cleaner selama  60  menit  dengan  variasi komposisi  massa.  Pengadukan  cat  kapal  Aghata  dan material  antiradar  (BAM  dan  PANI)  dilakukan  dengan cara pencampuran  mekanik.  Pengadukan  dilakukan selama  3  menit  sampai  homogen  menggunakan  alat pencampur berkecepatan  ±8000  rpm.  Setelah  proses pengadukan  selesai,  bahan  dilapiskan  pada  plat  baja grade A  tipe  AH36  secara  merata  dengan  ketebalan  ±4 mm.
Berikut desain eksperimen pelapisan single layer
Gambar 2 Pelapisan single layer material BAM/PANI pada baja
Gambar 3.Sampel uji VNA dengan perbandingan BAM :
PANI,   (a) S1(1:0,5), (b) S2 (1:1), (c) S3 (1:1,5), (d) S4 (1:2) dan (e) S5 (1: 2,5)
III. HASIL DAN DISKUSI
Analisis Fasa
Gambar 4. Hasil XRD BAM dan PANI
Pada  hasil  XRD  pada  gambar  4  PANI  dengan  dopan DBSA  menghasilkan  dua  puncak  yaitu  pada  19,42 0 dan 25,12 0 .  Hal ini mendekati dengan hasil eksperimen Jiang menghasilkan dua puncak yaitu pada 2θ= 20.4 dan 25,4 (Jiang,  2008).  Fasa  yang  dihasilkan  yaitu  amorf.  Pola XRD  BAM  menghasilkan  dua  fase.  Komposisi  fase menunjukkan BaFe 11 ZnO 19 (PDF 00-084-0757) dan fase ZnFe 2 O 4 (PDF  00-082-1049).    BaFe 12 O 19 diidentifikasi sebaga  fase  utama  dan  sejumlah  kecil  fase  pengotor ZnFe 2 O 4 .  Adapun  komposisi  fase  ditentukan  dengan analis Rietveld dengan  software Rietica yaitu  dengan a=b=5,873 Ǻ dan c=23,183 Ǻ dengan volume sel satuan 694,8Ǻ dan struktur kristal heksagonal. Analisis  Rietveld adalah    sebuah    metode    pencocokan    tak-linier    kurva pola  difraksi    terhitung    (model)    dengan    pola    difraksi terukur    yang    didasarkan    pada    data  struktur    kristal dengan  menggunakan  metode  kuadrat  terkecil  (least- squares)  [13].  Berdasarkan  hasil Rietveld  Refinement, presentase berat komposisi fase BaFe 11 ZnO 19 83,68% dan ZnFe 2 O 4 16,32 %. Parameter kecocokan Goodness of Fit (Gof)  didapatkan  2,436.  Dari  hasil  analis Rietveld tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  hasil  sintesis  BAM menghasilkan  fase  utama  BAM  dengan  pengotor Zinc Iron Oxide.
Analisis Gugus Fungsi
Gambar 5. Hasil uji spektroskopi FTIR pada PANI, BAM
Hasil  uji  spektroskopi  FTIR  BAM  dan  PANI  dapat dilihat  pada  gambar  5.  Puncak  PANI  yang  terbentuk yaitu  pada  bilangan  gelombang  1118,02  ,  1292,35, 1539,25,  1641,48,  dan  3603,15  cm -1 berturut-turut merupakan  puncak  karakteristik  dari  peregangan N=Q=N,  C-N,  C=C,  C=N  dan  N=H.  Puncak  796.63, 10003.02  cm -1 adalah  puncak  peregangan  S=O  dan cincin  benzenoid.  Pada  peregangan  S=O  menunjukkan pembentukan garam emeraldin yang ditimbulkan adanya konsentrasi  dopan  DBSA  yang  ditunjukkan  adanya ikatan  S=O  yang  terbentuk  [14].    Hal  ini  mendekati penelitian  dari  Ma,  2010  [2].  Hasil  spektroskopi  FTIR pada  BAM  menunjukkan  karakteristik  oksida  logam pada  434  dan  547,8  cm -1 .  Hal  ini  sesuai  dengan penelitian  Yang  dimana  menunjukkan  karakteristik logam pada 440 dan 585 cm -1 [15].
Analisis Kemagnetan
Gambar 6. Hasil uji VSM sifat magnetik BAM
Berdasarkan  hasil  uji  VSM (Vibrating  Sample Magnetometer) didapatkan  nilai  Magnetik  saturasi sebesar  33,87  emu/gr,  Magnetisasi  Remanensi  (Mr) 14,782  emu/gr  dan  medan  koersivitas  (Hc)  0,0506  T. Pada referensi secara umum material BAM tanpa doping memiliki  nilai  magnetisasi  saturasi  (Ms)  72  emu/gr, medan koersivitas (Hc) 6700 Oe atau setara dengan 0.67 T.  Jika  dibandingkan  pada  penelitian  ini  maka  dapat dianalisa  bahwa  terjadi  penurunan  nilai  magnetisasi saturasi dan medan koersivitas. Artinya sifat kemagnetan juga telah menurun. Menurunnya medan magnet dari luar maka  menyebabkan  sifat  magnetisasi  bahan  menurun. Pada  saat  medan  magnet  dari  luar  dihilangkan  (H=0) maka tetap ada magnetisasi yang tersisa yang dinamakan Magnetisasi  Remanensi  (Mr)  yaitu  dengan  nilai  14,782 emu/gr.  Untuk  menjadikan  medan  magnetnya  bernilai nol maka diperlukan medan magnet untuk mengembalikan  posisi  arah  momen  dipol  atau  yang dinamakan  medan  koersivitas  (Hc).  Tingginya  nilai medan  koersivitas  menyebabkan  sifat  anisotropik material  semakin  meningkat  sehingga  sifat  absorbsinya menjadi  semakin  lemah  [16].  Medan  koersivitasnya sebesar  0.0506T.  Dengan  nilai  medan  koersivitas  yang kecil  maka  tidak  membutuhkan  medan  magnet  yang lebih  besar  untuk  mengembalikan  arah  momen  dipol pada  domain.  Dengan  demikian  maka  absorbsi  yang terjadi juga semakin kuat.
Gambar 7. Hasil uji Konduktivitas Listrik pada PANI, BAM:PANI (1:1, 1:2)
Pada  gambar  7  merupakan  grafik  hasil  perhitungan konduktivitas  bahan  dalam  hal  ini  konduktivitas  PANI dan  PANI:  BAM  dengan  perbandingan  1:1  dan  1:2. Pengujian  dilakukan  pada  rentang  frekuensi  0-1  MHz. Dari gambar dapat dilihat dengan semakin meningkatnya frekuensi maka semakin meningkat pula nilai konduktivitas  material.  Dari  hasil  pengujian  dan perhitungan  PANI  memiliki  nilai  konduktivitas  rata-rata sebesar  0,166  S/cm.  sedangkan  pada  bahan  campuran BAM/PANI  dengan  perbandingan  1:1  dan  1:2.  Nilai konduktivitas campuran BAM/PANI dengan perbandingan  1:1  dan  1:2  berturut-turut  0,021  S/cm  dan 0,085  S/cm. Emeraldine  Base sebagai  bahan  dasar terjadinya  protonasi.  Melalui  doping  dengan  asam  kuat Dodecyl  Benzene  Sulphonic  Acid (DBSA)  akan menghasilkan Emeraldine  Salt yang  bersifat  Konduktif. Sifat konduktif pada PANI disebabkan kehadiran polaron pada  saat  proses  doping.  Polaron  ini  timbul  akibat protonasi  dari  imine  nitrogen.  Protonasi  ini  sangat dipengaruhi oleh keadaan oksidasi dari polianilin dan pH selama proses polimerisasi. Protonasi sempurna didapatkan  pada  keadaan  oksidasi  setengah  ( emeraldine base ) [17].
Analisis Morfologi
Gambar 8. Hasil uji SEM material BAM perbesaran 25.000 kali
Berdasarkan  hasil  SEM  pada  gambar  ukuran  dimensi partikel  pada  orde  mikro  yaitu  pada  kisaran  2,5-4  μm. Pada  gambar  8  tampak  morfologi  heksagonal,  dimana struktur heksagonal tak sempurna mempunyai parameter kisi  a=b=5,982  Ǻ  dan  c=23,183  Ǻ.  Partikel  tersebut merupakan polydisperse dan  beberapa  partikelnya membentuk  agregat  dikarenakan  adanya  interaksi  antar partikel  magneto  dipol.  Ukuran  partikel  menentukan karakteristik  magnet  dari  BAM  [18].  Semakin  kecil ukuran partikel maka akan cenderung membentuk single domain pada partikelnya [19].
Gambar 9. Hasil backscatter persebaran BAM
Berdasarkan  pengamatan backscatter (warna)  O (merah),  Fe  (hijau),  Zn  (biru),  Ba(ungu)  dapat  diketahui persebarannya  dimana  material  tersebut  telah  merata tampak  ada  gambar  9  sebaran  tersebut  mendukung material  sebagai  material  antiradar  dalam  penyerapan gelombang  mikro.  Untuk  data  persen  berat  dan  persen atom  pada  serbuk  BAM  pada  tabel  9  menunjukkan bahwa  doping  Zn  telah  tersubstitusi  pada  struktur  BAM menggantikan ion Fe.
Analisis Sifat Penyerapan
Gambar 10. Hasil uji VNA pada rentang X-band Berdasarkan  hasil  pengujian  VNA  pada  gambar  10 dapat  diketahui  bahwa  baja  grade  AH  36  tanpa  dilapisi material  antiradar  memiliki  nilai Reflection  Loss yang kecil yaitu -0,8227863, hal ini menunjukkan baja bersifat memantulkan  gelombang  namun  sangat  kecil.    Hasil pengujian  VNA  pada  pelapisan single  layer rentang X- band dengan  variasi  komposisi  Polianilin  pada perbandingan Barium M-Heksaferit : Polianilin didapatkan nilai Reflection Loss untuk 1:0,5 , 1:1 , 1:1,5 , 1:2 dan 1:2,5 berturut-turut adalah -14,53 dB, -19,86 dB, 20,67  dB,  -21,28  dB,  dan  -28,71  dB.  Nilai  Reflection Loss  tertinggi  pada  perbandingan  1:2,5.  Penyerapan paling  tinggi  terjadi  pada  material  antiradar  dengan perbandingan  BAM  :  PANI  1:  2,5  ditunjukkan  dengan nilai Reflection  Loss sebesar  -28,71184  dB  pada frekuensi  maksimum  8,56  GHz  pada  pelebaran  pita  8- 10,9 GHz . Besarnya Reflection Loss semakin meningkat dengan  penambahan  massa  PANI  yang  digunakan,  hal ini  menunjukkan  bahwa  penambahan  material  PANI sebagai material konduktif dapat meningkatkan penyerapan  gelombang  mikro  yang  ditunjukkan  dengan nilai Reflection Loss yang semakin negatif. Hal ini terjadi karena  adanya  pengaruh  dari  sifat  konduktivitas  dari PANI.
Tabel 1. Perhitungan persentase penyerapan gelombang
PANI : BAM RL Γ= (𝐙𝐢𝐧−𝐙𝐨) (𝐙𝐢𝐧+𝐙𝐨) I keluar (%) I penyerapan (Transmisi +Absorbsi) (%) 1 : 0,5 -14,533 5,329 3,5206 96,479
1 : 1 -19,869 9,8507 1,0305 98,969 1 : 1,5 -20,671 10,804 0,8566 99,143 1 : 2 -21,288 11,599 0,7432 99,256 1 : 2,5 -28,711 27,264 0,134 99,865
Berdasarkan  perhitungan  pada  tabel  1  dengan menggunakan  persamaan  1  memberikan  arti  dengan nilai Reflection Loss terbesar yaitu –28,71184 dB bahwa 100% frekuensi yang diterima material 0,134529% akan direfleksikan  dan  99,86547%  akan  diserap  dan ditransmisikan oleh material.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan maka  dapat  didapatkan  dari  hasil  pengujian  VNA  pada pelapisan single  layer rentang X-band dengan  variasi komposisi  PANI  pada  perbandingan  BAM  :  PANI didapatkan  nilai Reflection  Loss untuk  1:0,5,  1:1  1:1,5 1:2 dan 1:2,5 berturut-turut adalah -14,53 dB, -19,86 dB, 20,67 dB, -21,28 dB, dan 28,71 dB. Nilai Reflection Loss tertinggi  pada  perbandingan  1  :  2,5  sehingga  dapat disimpulkan  semakin  meningkat  komposisi  PANI  maka semakin negatif nilai Reflection Loss nya artinya semakin bagus penyerapannya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Bapak  M. Zainuri  atas  bimbingan  yang  diberikan  selama  penulis menyelesaikan  penelitian.  Penulis  juga  menyampaikan terima  kasih  kepada  kepala  laboratorium  fisika  bahan jurusan  Fisika  FMIPA  ITS  yang  telah  memberikan kesempatan  kepada  penulis  untuk  menyelesaikan penelitian  ini.  Kepada  ketua  jurusan  Fisika  ITS  serta rekan-rekan  penelitian  yang  tergabung  dalam Advanced Materials  Research  Laboratory yang  telah  banyak membantu.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Saville,  P.,  2005. Review  of  Radar  Absorbing Materials, Defence R & D Canada . Canada.
[2] Ma,  RT.,  Zhao,  H.T.  dan  Zhang,  G.  2010.
Preparation,  Characterization  and  Microwave Absorption Properties of Polyaniline/Co 0.5 Zn 0.5 Fe 2 O 4 nanocomposite.
Materials Research Bulletin. Vol.45, pp. 1064-1068.
[3] Molaei,  M.J.,  Ataie,  A.,  Raygan,  S.,  Rahimipour, M.R., Picken, S. J., Tichelaar, F.D., Legarra, E., dan F. Plazaola, E., 2012. Magnetic Property Enhancement  and  Characterization  of  Nano- structured  Barium  Ferrite  by  Nmechano-Thermal Treatment . Materials Characterization. Vol. 63. Hal.
83-89
[4] Qui,  J.  dan  Gu,  M.  2006. Crystal  structure  and magnetic  properties  of  Barium  Ferrite  synthesized using  GSPC  and  HEBM.  Journal  of  Alloys  and Compounds. Vol.415, hal 209-2012
[5] Ghasemi,  A.,  Hossienpour,  A.,  Morisako,  A., Saatchi,  A.,  dan  Salehi,  M.  2006. Electromagnetic properties and microwave absorbing characteristics of  doped  barium  hexaferrite,  Journal  of  Magnetism and Magnetic Materials , Vol. 302, hal 429–435
[6] Meshram,  M.R.,  Agrawal,  N.K.,  Sinha,  B.  dan Misra,  P.  S.  2004. Characterization  of  M-type Barium  Hexagonal  Ferrite-based  Wide  Band Microwave  Absorber.  Journal  of  Magnetisme  and Magnetic Materials. Vol. 271. Hal. 207-214
[7] http://www.crystallography.net/cod/result.php
[8] Palaniappan, Srinivasan, John, A., 2008. Polyaniline Materials  by  Emulsion  Polymerization  Pathway.
Journal of Progress in Polymer Science. 732-736.
[9] Pereira, F.M.M, Junior C.A.R, Santos M.R.P,. 2008. Structural  and  Dielectric  Spectroscopy  Studies  of The  M-Type  Barium  Stronsium  Hexaferrite  Alloy (BaSr 1-x Fe 12 O 19 ), J.  Mate  Sci,  Materi  Electron.  Vol. 19, hal. 627-638
[10] Baoyi,  Li,.  Yuping,  Duan,.  Yuefanga,  Zhang,. Shunhua, Liu. 2010. Electromagnetic wave absorption  properties  of  cement-based  composites filledwith  porous  material.  Journal  Materials  and Design, Vol.32, hal. 3012-3020
[11] Fitrothul K., Qodri, 2012. Efek Substitusi Parsial Ion
La pada Material Sistem LaxSr 1- x O.6(Fe 1,5 Mn 0,25 Ti 0,25 O 3 )  terhadap  Sifat  Absorbsi Gelombang  Mikro. Tesis  Jurusan  Fisika  FMIPA. Universitas Indonesia.
[12] Millah,  Ainul  A.,  2015. Pengaruh  Fraksi  Massa Polianilin  dan  Barium  M-Heksaferit  sebagai Material  Penyerap  Radar  pada  Pelapisan  Single Layer  Baja  AH  36. Laporan  Tugas  Akhir  Jurusan Fisika.  Institut  Teknologi  Sepuluh  Nopember Surabaya.
[13] Pratapa, S., 2009. Analisis data Difraksi Menggunakan Metode Rietveld. Surabaya.
[14] Amalia, Lita, 2014. Pelapisan Double Layer dengan Metode  Dallenbach  Layer  Menggunakan  Polianilin dan  BAM  sebagai  RAM. Laporan  Tesis  Jurusan Fisika.  Institut  Teknologi  Sepuluh  Nopember. Surabaya.
[15] Yang, C. C., Gung, Y. J., Hung, W. C., Ting, T. H., and Wu, K. H., Infrared and microwaveproperties of BaTiO3/polyaniline  and  BaFe12O19/polyaniline composites.  Composites  Science  and  Technology, 2010, 70, pp. 466-471.
[16] Silvia,  L.,  2013. Pelapisan  Komposit  PANI/BAM- SiO2  Berbasis  Material  Alam  sebagai  Penyerap Gelombang  Mikro  dan  Pelapis  Anti  Korosi  pada Baja  Grade  A  Tipe  AH-36 .  Laporan  Tugas  Akhir Jurusan Fisika. Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
[17] Ramli,  I.,  2012. Sintesis  dan  karakterisasi  struktur, sifat magnet, dan listrik Barium M- Heksaferrite/Polianilin berstruktur core-shell,
Laporan  Tesis  Jurusan  Fisika.  Institut  Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
[18] Noly  K.,  Ariza,  2012.  Sintesis  dan  Karakterisasi Sifat Magnetik Serbuk Barium M-Heksaferit dengan Doping  Ion  Zn  pada  Variasi  Temperatur  Rendah. Laporan  Tugas  Akhir  Jurusan  Fisika.  Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
[19] Wan,  M.,  Conducting  polymers  with  micro  or nanometer  structure,  Tsinghua  University  Press, Beijing, 2008.